UNDERSÖKNING OM aVÄFVEHALTEN I STAL OCH TACKJERN. 447 



I följande tabell skall jag anföra de funna qvantiteterna 



qväfve i några sorter stål och i tackjern, jemte de enligt Eggertz' 



method gjorda kolbestäraningarne. 



Procent. 



Kol. öväfve. 



bundet gi-afit summa. 



Lkngbsiashjtte tackjerji, Jivitt 4,43 0,11 4,54 0,008 



(ett och samma stycke) 



d:o grått 2,05 2,50 4,55 0,005 



Vestansjö tackjern, kvitt 3,96 0,71 4,67 ej sökt 



(ett och samma stycke) 



d:o grått 0,96 3,48 4,45 ej sökt 



Cenientstål eller blässtål: 



räckt, kallhamradt, ohärdadt..: 1,20 0,30 1,50 0,016 



räckt, ohärdadt 1,24 0,30 1,54 0,000 



räckt, härdadt 1,48 0,02 1,50 0,016. 



Bessemerstål : 



ohärdadt N:o 2 2,02 0,20 2,22 0,005 



ohärdadt N:o 3,5 1,17 0,10 1,27 0,005 



härdadt N:o 3,5 1,28 0,00 1,28 0,011 



ohärdadt N:o 4,5 0,61 0,25 0,86 0,005. 



Bessemerstål, utan Spiegeleisen, rödskört 0,40 0,006 



d:o med Spiegeleisen, icke rödskört 0,45 0,008. 



De båda sistnämnde af samma smälta. 



Qväfvehalterna äro icke högre, än dem Marchand fann 

 [850, och hvilka han anser aldeles tillfälliga. 



Utom jodraethoden för kolbestäraningarne, har jag försökt 

 n method af Weyl, uppgifven i Zeitschr. f. anal. Chem. 1 : 1 —2, 

 rundad pä jernets utlösning frän kolet på den positiva elektro- 

 en af en galvanisk ledning, men oaktadt all försigtighet icke 

 annit densamma användbar för stål, emedan kol bortgick i form 

 f kolväte äfven vid yttei'st lång.sam lösning, och jag erhöll blott 

 ngefär hälften af stålets koihalt qvar. Fresenius försäkrar 

 kval, att han anser Weyl's method fullt pålitlig, då man be- 

 andlar "Spiegeleisen." 



